Пётр Африкантов
Декорирование Саратовской глиняной игрушки

От автора

В моих книгах о народной глиняной игрушке написано достаточно много. Есть пьесы, роман, былина, сказка стихотворная и сказки прозаические и есть методические пособия. Одни из этих пособий я опубликовал, а другие ждут своей очереди. В любом случае ЛитРес – это та площадка, которая меня совершенно удовлетворяет. Разумеется, я её не совсем освоил, и читатель в книгах видит эти погрешности. Но не в них дело. Главное, что слово, сказанное об игрушке, живёт и проникает в сердца людей. Народная игрушка должна быть в сердце, а не на помойке. Думаю, с этим многие читатели и рукодельники согласятся.

Раздел первый

Игрушка по реестру

В марте 2015 года технология изготовления Саратовской глиняной игрушки была занесена в единый реестр области, как объект нематериального культурного наследия (ОНКН). В реестре говорится об игрушке, как об уникальном явлении на саратовской земле и кратко даётся технология её изготовления. Это и есть те базовые знания об игрушке, которым мы должны следовать.

А теперь давайте сверим наши наработки по глиняной игрушке с этим документом. Я буду выписывать основные положения и их комментировать. Таким образом, мы лучше поймём, что такое наша глиняная игрушка и увидим допускаемые нами ошибки при её изготовлении.

В начале, поговорим о глине.

Глина используемая при лепке сушки

Выписка из реестра. «Саратовская глиняная игрушка лепится из серо-белой местной глины. Иногда мастера добавляли в серо-белую глину коричневую и получали светло-коричневые оттенки. Игрушка всегда имела естественный цвет глины и полностью красителями не закрашивалась».

По этой записи получается, что серо-белые и светло-корчневые глины являются основными в изготовлении необжигаемой игрушки (сушки) и отходить от этого правила нельзя. Здесь ничего не говорится ни о синих, ни о фиолетовых глинах. А у нас бывает, что лепим из всего, что попалось под руку.

Удивляет ещё и то, что лепят из синих глин игрушечницы, живущие в самом Саратове, как буд-то у них серо-белой глины нет. Разгадка проста – синяя глина продаётся в магазине, с ней не надо работать, она уже подготовлена для лепки, за ней и ехать с лопатой никуда не надо. Купил и лепи. Вот и весь секрет.

Вывод: на выставки необходимо представлять работы (в сушке) из серо-белой, или светло-коричневой глины, согласно реестра. Если в районе, где проживает игрушечник, таких глин нет, то их можно привезти из Саратова. Ведра глины для выставочной экспозиции хватит за глаза. Здесь и копья не надо ломать. Светло-коричневых глин по районам гораздо больше и найти их легче. Если темноватые, то добавляйте в них серо-белую по вкусу и всё будет хорошо (см. фото в конце книги).

Мне иногда говорят, что купленные глины лучше по качеству, потому из них и лепим. Нашу серо-белую глину тоже можно значительно улучшить, например – методом отмучки, отбирая из неё лишний песок. После такого действа из этой глины даже горшки на гончарном круге тянутся, чего же ещё надо?! Если вы хотите сделать серо-белую глину светло-коричневой, но с приемлемым качеством, то в отмученную серо-белую глину добавьте отмученную глину коричневых оттенков. Вот и решение проблемы. Ведь так всё просто – сухую глину насыпал в ведро, залил водой, перемешал палкой, перелил жидкий раствор в другое ведро, исключив осадок, подсушил и глина готова.

Места залегания серо-белых глин в Саратове

Серо-белую глину в Саратове найти совсем несложно. Мест её залеганий в Саратове много. Я назову три наиболее доступные точки, куда можно добраться как пешком, так и на автомобиле.

Точка 1. С Новоастраханского шоссе идёт поворот на областную психиатрическую больницу. Повернули, проехали около 500 метров по асфальту, затем повернули влево на грунтовую дорогу, где сразу начинается подъём в гору. Метров 250 довольно крутого подъёма и вы у цели. Глина у вас под ногами. В этой точке она без примесей чернозёма.

Точка 2. Основной ориентир – кольцо трамвая № 9. Сворачиваете с Огородной улицы на Свирскую и идёте 1 километр по Станкостроительной улице (она правее Свирской). Поднимаетесь по ней до конца (до гаражного кооператива). Проходите его и круто влево поднимаетесь в гору. Там есть высоковольтная опора. От неё идёт дорога круто в гору. Метров через сто будет площадка, а справа увидите оползень. Там и находится наиболее чистая серо-белая глина.

Точка 3. Если вам не хочется лазить по горам, нужно просто доехать на микроавтобусе № 60 до конечной остановки в Заводском районе. Дальше нужно идти по посёлку в направлении Кумысной поляны. Доходите по дороге до подошвы горы и там видите обрывы и ямы, откуда местные жители берут глину.

Глина используемая при лепке жжёнки

Выписка из реестра. «Обожжённые игрушки должны иметь золотистый оттенок».

С обжигаемой игрушкой дело гораздо сложнее, чем с необжигаемой. Во-первых, в основной своей массе саратовские глины имеют в себе включения извести, а она после обжига или портит, или просто ломает изделие. Крупинка диаметром даже 0,1 мм. – это беда. Очистка от таких включений всегда трудоёмка, сложна пыльна и грязна. А такой глины, чтоб была без известковых включений и давала в обжиге золотистый цвет в Саратове и рядом с ним я не находил.

Исходя из собственного опыта советую – не заморачивайтесь с очисткой глины от извести, а возьмите глину из известных месторождений или с предприятий. Рядом с Саратовом есть два таких места, это предприятие «Керамика Золотое» и месторождение в г Вольске.

Чаще всего мастера используют глину из села Золотое, покупая её на предприятии «Керамика Золотое». Это сырьё уже подработано для изделий предприятия. То есть, в глину внесены осветляющие добавки. В этой смеси нет золотистости. Золотистость тамошним мастерам попросту не нужна, у них другие цветовые решения своих изделий. Так вот, саратовские мастера берут это сырьё и начинают лепить из него игрушки. Игрушки получаются совсем не золотистые. Значит необходимо в приобретённое сырьё сделать добавки.

Есть и ещё одна проблема. От одной купленной партии глины к другой цвета в обжиге могут быть неоднородны, одни светлее, а другие темнее. Для изделий предприятия «Керамика Золотое» это приемлемо, а для саратовской игрушки нет. В результате, каждую вновь купленную партию глины нужно проверять, проводя предварительный обжиг. Если после пробного обжига цвет черепка не удовлетворяет, то в эту глину нужно ввести необходимые добавки, чтоб игрушка была весёленькая, золотистая, оранжевого оттенка.

Для того, чтобы в ней появилась золотистость иногда бывает достаточно добавить немного коричневой глины или жёлто-коричневой. Без проб здесь не обойтись. Плохо в этом варианте то, что игрушечник привязан к проданной ему смеси и ему приходится отталкиваться от того что есть. Было бы хорошо приобретать на предприятии обожжённую пластинку из этой массы (пробу).

Чтобы найти глину около села Золотое, необходимо проехать по левому краю села почти до Волги. Затем, свернуть влево и доехать по асфальтированной дороге с километр, до залива и вы на месте. Там на волжских обрывах глины много.

Хороша глина в городе Вольске. Она уже в обжиге без добавочных компонентов чуть отдаёт золотом. Добавками светложгущихся глин её можно сделать светлее или желтее. Красивая глина. С ней надо работать. Её месторасположение: Вольск, – микрорайон «Новосёлы», карьер завода «Красный октябрь». Глина находится в карьере слева. Цвет серый. Плавится при 920 градусов С, спекается при -850 градусов С. Её нам открыли вольские игрушечники. Нужно этим подарком города Вольска обязательно воспользоваться и организовать поставку этой глины для нужд игрушечников в Саратов. Это будет благое дело и послужит развитию нашей саратовской игрушки.

Некоторых игрушечников смущает цвет изделия – золотистый. Золото́й цвет – жёлто-оранжевый, а какой цвет золотистый? Золотистый, это или жёлто-оранжевый, или светло-оранжевый цвета. Хорошо, когда оба этих цвета присутствуют на игрушке. Например, игрушка светло-оранжевая, а по светлой оранжевости местами желтизна проступает.

Такую золотистость легко получить при обжиге в дровяной печи. Я обжигаю дедовским способом, пламенем, и наблюдаю эти оттенки по местам. Их создаёт открытый огонь. Тут главное при обжиге не угодить в оранжевость и не свалиться в желтизну или бежевость.

В электрическом муфеле такого разнообразия оттенков не получить. Муфель даёт ровный обжиг по всему телу игрушки. Здесь можно только недожечь, или пережечь изделие.

Чтобы получить похожие оттенки при обжиге в муфеле, нужно опылить сырое изделие (чтоб прилипло) в определённых местах, подходящими по цвету в обжиге глинами. Вот вам и будет золотистость. Пыли же надо совсем чуть-чуть.

Если игрушки получаются жёлтые, то опылите их по спине оранжевой в обжиге глиной, а если получаются оранжевые то припылите по бокам жёлтым в обжиге цветом. Наша серо-белая глина в обжиге жёлтая. Её можно растереть в пыль бутылкой на стекле и присыпать. Все глины, заражённые известью, можно вот так растирать и ими опылять, проблем не будет. Этот приём применяется и в обжиге дровами. Припыленная игрушка всегда веселее и разнообразнее, чем одноцветная.

Декорирование игрушки

Выписка из реестра. «Игрушка имеет уникальный штампиковый (ямчатый) декор. В этом состоит её художественная ценность и главная отличительная особенность от других известных игрушек».

По сырому изделию штампиками с геометрическим рисунком (линия, квадрат, уголок, треугольник, круг, полушарие и т. д.) оттискивается простой или сложный геметрический рисунок. После высыхания в штампиковые углубления (выборочно) закапывается краситель нужного цвета. После просушки игрушка покрывается при помощи тампона или пульвелизатора, молоком, акриловым лаком, разведённым клеем ПВА или акриловыми грунтовками. Они предохраняют глину от негативного воздействия масляного бесцветного лака, который наносится в последнюю очередь.

Надо заметить, что век технического прогресса, как облегчает поиск простых геометрических штампиков, так и развращает. Технический прогресс предоставил игрушечникам большое количество отвёрточных наборов со сменными головками. Здесь тебе и звёздочки и шестигранники и многое другое в большом количестве. Всё сделано ювелирно точно и даже микроскопично. Игрушечники взяли инструменты на вооружение и у нас на игрушках появляется калейдоскоп из миниатюрных сложных рисунков начисто вытесняя простейшие геометрические фигуры, которыми пользовались наши предки. Давайте подумаем, как эти вещи уравновесить, иначе мы не разовьём, а потеряем старинный декор, начисто заменив его отвёрточным. Надо стремится к ненавязчивой простоте.

Лучевой спектр игрушки

Выписка из реестра. «Надо отметить, что в результате покрытия лаком, изделие отражает солнечные лучи не только всей своей поверхностью, а каждое штампиковое углубление, на теле изделия, отражает лучи по-своему, оно даёт свой угол отражения и свой лучевой спектр».

Об этом поговорим поподробнее. Здесь важно иметь представление о плотности штампикового декора. Всего этого в реестре не прописано, да и не может быть прописано.

Один из главных критериев игрушки – искромётность. Так, сами понимаете, два, три, или пять штампиковых оттисков искромётности не создадут. Игрушка должна вся своими ямками искриться. А посему по всему телу игрушки должен быть ямчатый декор. И если есть необходимость, то задействуются поверхности и хвоста, и гривы, и чёлки. На фотографиях, размещённых в конце книги, показана плотность штампикового декора, создающая искромётность.

Сложные геометрические рисунки, состоящие из простейших рисунков, обычно наносятся на груди, боках или спине животного. Более мелкие рисунки рассыпаются по телу исходя из задумки игрушечника. Плотность их нанесения, как я уже говорил, влияет на искромётность, но без меры этого делать не стоит. Нужно нарабатывать опыт и со временем в вас проснётся это чувство меры.

Основные игрушки

Выписка из реестра. «Основной компанентой игрушек были узнаваемые животные. Наибольшей популярностью пользовались свистки с головами животных. Свистки были разной величины: маленькие – с одним или двумя игральными отверстиями и большие свистки – «гуделки».

Маленькие свистки делались на палочку. В начале облепливалась палочка, чтоб получить резонатор. В резонаторе вырезалось квадратное отверстие со скошенной стороной, а затем прилеплялась вдувная деталь с отверстием. После этого свисток украшался, ушками, хвостиком, ножками, получалось примитивное животное.

Побольше свистки делались из глиняной пирамидки с тремя боковыми гранями. Вершина пирамидки изгибалось и из неё вылепливалась голова козы, барашка, коня и т. п. По бокам проделывались один или два игральных отверстия (см. фото в конце книги).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.